C.-E. GUILLAUME. — VARIATION DU MODULE d'ÉLASTICITÉ DU FER 3q3 



démontré, d'une façon irréfutable, que toutes ces anomalies sont 

 dues uniquement au fait que les transformations du fer, s'opérant à 

 des températures élevées dans le métal pur, sont ramenées, parla 

 présence du nickel, à des températures beaucoup plus basses et sont 

 de plus considérablement déformées. 



On a étudié jusqu'ici, dans le fer pur, essentiellement les varia- 

 tions des propriétés magnétiques, celles du volume et les dégage- 

 ments de chaleur distincts des phénomènes dus seulement à l'existence 

 de la chaleur spécifique et qui sont l'indice des transformations 

 moléculaires. Ces transformations sont dans le fer, au nombre de 

 deux au moins, séparant les trois états du fer caractérisés par 

 M. Osmond et désignés par lui sous le nom de fer a, fi ou 7. Le 

 passage du fer a au fer p s'opère graduellement et s'achève vers ^55°, 

 température à laquelle le magnétisme sul>it une chute très rapide. Le 

 second passage est beaucoup plus brusque ; il se produit vers 890° et 

 s'accompagne d'une diminution du volume, qui reprend ensuite sa 

 marche ascendante. C'est seulement à l'état 7 que le fer devient fai- 

 blement magnétique, dans le sens donné jiar M. Curie à cette expres- 

 sion. A partir de cette seconde transformation, la susceptibilité 

 magnétique est. en effet, indépendante du champ et inversement 

 proportionnelle à la température absolue. 



Lorsqu'on ajoute progressivement du nickel au fer, on voit, ainsi 

 que l'a montré M. Osmond, les deux transformations se rapprocher 

 et finir par se confondre sensiblement en une seule. Ainsi, l'alliage 

 devient fortement magnétique au refroidissement en même temps 

 que ses autres changement commencent à présenter un caractère 

 anomal. 



J'ai consacré de longues recherches à l'étude de deux de ces chan- 

 gements, celui du volume et celui du module d'élasticité. Tous deux 

 sont anomaux , en ce sens que , dans les transformations réversibles 

 ou irréversibles, le volume de l'alHage augmente virtuellement ou 

 réellement lorsqu'il se refroidit, tandis que le module d'élasticité 

 diminue considérablement dans tout le passage, à température des- 

 cendante, par la région de transformation. 



La variation brusque et de sens anomal du volume du fer, rappe- 

 lée plus haut, est bien connue. Sa mesure, bien que délicate, n'a pas 

 présenté de grosses difficultés, et on en connaît bien la valeur, grâce 

 surtout aux travaux de M. H. Le ChateUer et de MM. Charpy et 

 Grenet. J'ai démontré que toutes les anomalies de dilatation des 

 aciers au nickel s'expliquent, si l'on admet que le fer 7 transporte 

 toutes ses propriétés jusqu'au seuil de la transformation, et retrouve. 



